C

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（多摩化学工業 TAMAPURE－AA-100 ）, 酸の純度（70 %、超高純度）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Sarnorius アリウム611UV）, 純度( > 1018 Ωcm ）3. 洗ビンの容器の材質： フッ素樹脂製
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： 回転装置：日厚計測RRDE-1、ポテンショスタット ALS
Model 700C
5. 電解槽の容積： ガラス製保温ジャケット付き 180 mL
6. 電解槽の洗浄方法： 混酸に一晩浸漬後、超純水で熱湯煮沸を30分行い、超純水で洗浄
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6.0 mm）
8. 試験電極作製法： b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 14.1 μg cm-2）, イオノマー担持量（0.50 μL cm2=0.08µmに対応）
10. GC電極上への触媒担持方法：1-hexanolを分散溶媒として触媒懸濁液を10μL塗布
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間：一晩常温で放置後、真空デシケーターで24h以上真空乾燥
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：安定なボルタモグラムが得られるまで0.05～1.0 V、50 mV s-1で数十サイクル程度掃引
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 20 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況：b. 液上部流通
15. 特記事項：

FC-I1

C0.10

0.0-0.2

I / mA cm-2

I / mA cm-2

0.05
0.00-0.05
FC-I1-0.10
0.0FC-I1

0.2

0.4 0.6 0.8 1.0
E / V vs. RHE

1.2

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）： 58 ｍ2 ｇ-1
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（180 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める-0.4-0.6→ 10 mV s-1-0.80.00.2

0.40.60.8

1.0

E / V vs. RHE

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-I1

C
FC-I1
1600rpmのデータを下記の式を用いてIKを算出。

Id × II K=
Id − I1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：右表を参照（2人の学生による評価結果）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時(10mV s-1),
c. その他（）

Pt particle size(nm)

-Carbon support

VulcanSurface area(m2/g)

48

ECSA (m2/g)

54.4
61.5

Pt utilization (%)

113
128

Specific activity@0.9 V (mA/cm2)

403
331

Specific activity@0.85V (mA/cm2)

1810
1272

Mass activity@0.9 V (A/g)

216
204

Mass activity@0.85 V (A/g)

970
782

FC-I2

C0.10

0.0-0.1

I / mA cm-2

I / mA cm-2

0.05
0.00-0.05
FC-I2-0.100.0FC-I2

0.2

0.4 0.6 0.8 1.0
E / V vs. RHE

1.2

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）： 73.7 ｍ2 g-1
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（180 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める-0.2-0.3-0.4→ 10 mV s-1-0.5-0.60.0

0.20.40.6

0.81.0E / V vs. RHE

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-I2CFC-I2
1600rpmのデータを下記の式を用いてIKを算出。

Id × II K=
Id − I1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：右表を参照（2人の学生による評価結果）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時(10mV s-1),
c. その他（）

Pt particle size(nm)

-Carbon support

KB

Surface area
(m2/g)70

ECSA (m2/g)

75.5
71.9

Pt utilization (%)

108
103

Specific activity@0.9 V (mA/cm2)

391
361

Specific activity@0.85V (mA/cm2)

1570
1496

Mass activity@0.9 V (A/g)

296259Mass activity@0.85 V (A/g)

11961080

FC-T10.10

0.00.05-0.2

I / mA cm-2

I / mA cm-2

C0.00-0.05-0.10
0.00.2

0.4 0.6 0.8 1.0
E / V vs. RHE-0.4-0.6-0.8

FC-T1

-1.0

1.2-1.20.0

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）： 38.8 ｍ2 g-1
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（180 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

FC-T1→ 10 mV s-1

0.2

0.4

0.60.81.0

E / V vs. RHE

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-T1

CFC-T11600rpmのデータを下記の式を用いてIKを算出。

Id × II K=
Id − I1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：右表を参照（2人の学生による評価結果）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時(10mV s-1),
c. その他（）

Pt particle size
(nm)

4.8

Carbon support

KB

Surface area(m2/g)

74.4

ECSA (m2/g)

37.639.9

Pt utilization (%)

50
54

Specific activity@0.9 V (mA/cm2)

407
410

Specific activity@0.85V (mA/cm2)

1650
1578

Mass activity@0.9 V (A/g)

152
164

Mass activity@0.85 V (A/g)

621
630

FC-J1

C0.0-0.2

I / mA cm-2

I / mA cm-2

0.05
0.00-0.05
FC-J1

-0.10
0.0FC-J1

0.2

0.4 0.6 0.8 1.0
E / V vs. RHE

1.2

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）：57.1 ｍ2 g-1
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（180 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める-0.4-0.6-0.8→ 10 mV s-1-1.00.00.20.40.60.8

1.0

E / V vs. RHE

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

FC-J1

CFC-J11600rpmのデータを下記の式を用いてIKを算出。

Id × II K=
Id − I1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：右表を参照（2人の学生による評価結果）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時(10mV s-1),c. その他（）

Pt particle size
(nm)

3.2

Carbon support

Vulcan?

Surface area(m2/g)

66

ECSA (m2/g)

60.9
53.3

Pt utilization (%)

92
81

Specific activity@0.9 V (mA/cm2)

382
439

Specific activity@0.85V (mA/cm2)

1429
1790

Mass activity@0.9 V (A/g)

163
234

Mass activity@0.85 V (A/g)

609
954

C

各Pt/C触媒の電気化学特性
FC-I1

FC-I2

FC-T1

FC-J1

--

4.8

3.2

VulcanKBKB

Vulcan?

Surface area (m2/g)-nominal value

48

70

74.4

66

ECSA (m2/g)

54.4
61.5

75.5
71.9

37.6
39.9

60.9
53.3

Pt utilization (%)

113
128

108
103

505492
81

Specific activity @0.9 V (mA/cm2)

403
331

391
361

407
410

382
439

Specific activity @0.85V (mA/cm2)

1810
1272

1570
1496

1650
1578

1429
1790

Mass activity @0.9 V (A/g)

216
204

296
259

152
164

163
234

Pt particle size (nm)Carbon support

Mass activity @0.85 V (A/g)

970
1196
621
609
782
1080
630
954
※1は、各触媒試験表のXRDによるPtナノ粒子の粒径により、算出した。

C

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（多摩化学工業 TAMAPURE－AA-100 ）, 酸の純度（70 %、超高純度）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Sarnorius アリウム611UV）, 純度( > 1018 Ωcm ）3. 洗ビンの容器の材質： フッ素樹脂製
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： 回転装置：日厚計測RRDE-1、ポテンショスタット ALS Model 700C
5. 電解槽の容積： ガラス製保温ジャケット付き 180 mL
6. 電解槽の洗浄方法： 混酸に一晩浸漬後、超純水で熱湯煮沸を30分行い、超純水で洗浄
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6.0 mm）
8. 試験電極作製法： b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 14.1 μg cm-2）, イオノマー担持量（0.50 μL cm-2=0.08µmに対応）
10. GC電極上への触媒担持方法：1-hexanolを分散溶媒として触媒懸濁液を10μL塗布
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間：一晩常温で放置後、真空デシケーターで24h以上真空乾燥
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：安定なボルタモグラムが得られるまで0.05 ～1.0 V、50 mVs-1で数十サイクル程度掃引
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 20 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況：b. 液上部流通
15. 特記事項：FCCJ標準測定方に準拠、オーム損補正無し

FC-T2C
0.3
IR / mA

0.2
0.0-0.1

0.0-0.2-0.5

ID / mA

I / mA

0.1

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

-0.3
-0.4
0.0

0.2

0.4 0.6 0.8
ED / V vs. RHE

1.01.2

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,e. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）： 73.5 ｍ2 g-1
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（180 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

2000 rpm
1600 rpm
1200 rpm
800 rpm
400 rpm

400 rpm
800 rpm
1200 rpm
1600 rpm
2000 rpm-1.0-1.5-2.00.00.20.40.6
ED / V vs. RHE

0.81.01. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 1600 rpm
5. 電位走査速度： Positive 10 mV s-1

FC-T2

C
FC-T2
1600rpmのデータを下記の式を用いてIKを算出。

Pt particle size
(nm)

2.8

Carbon support

KBSurface area(m2/g)

99

ECSA (m2/g)

73.5

Pt utilization (%)

73.6

Specific activity@0.9 V (µA/cm2)350

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：右表を参照

Specific activity@0.85V (mA/cm2)-

2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時(10mV s-1),
c. その他（）

Mass activity@0.9 V (A/g)

255

Mass activity@0.85 V (A/g)-Id × II K=
Id − I

オーム損補正無し